— 349 — 



determinato, che non varia, quando le amalgame stesse sieno 

 conservate in uno stato di omogeneità, mediante il rime- 

 scolamento. 



« La conclusione alla quale siamo sempre arrivati, nello studio dei di- 

 versi gruppi di amalgame si è, che la resistenza specifica delle amalgame si 

 avvicina, col crescere della loro concentrazione, sempre più alla resistenza 

 che dovrebbero avere qualora il metallo, nonché il mercurio, conservassero la 

 rispettiva loro resistenza specifica. 



« La resistenza trovata, si avvicina dunque continuamente alla resistenza 

 calcolata colla formula 



^TT ( A ) 



nella quale V\ , q x e v 2 , q 2 rappresentano rispettivamente, volume e resistenza 

 specifica del mercurio e del metallo, alla temperatura alla quale si considera 

 l'amalgama. 



« Se quindi si risolve la A rispetto a g 2 (resistenza del metallo amal- 

 gamato) e in luogo di g c si mette il valore trovato per la resistenza specifica 

 delle amalgame, si avranno altrettanti valori di q 2 che devono trovarsi sopra 

 una curva, che prolungata sufficientemente, in corrispondenza alla ascissa 100, 

 deve passare per il valore rappresentante la resistenza del metallo puro. 



« Di fatto, in base ai risultati che siamo andati mano mano pubbli- 

 cando, abbiamo calcolato il valore di p 2 'per i metalli stagno, bismuto, cadmio, 

 piombo, in base alla resistenza delle loro amalgame, alle temperature di 

 loro fusione 226,5, 271, 318, 325, quali sono riuniti nella tabella VI; e 

 avendo quindi costruito le curve in funzione della ricchezza percentuale in 

 volume, di ogni metallo, si è trovato che in corrispondenza all'ascissa 100 

 passano rispettivamente per i punti corrispondenti ai seguenti numeri : 

 Su Bi Cd Pb 



0,405 1,03 0,255 0,78 



mentre l'esperienza diretta diede per la resistenza specifica degli stessi me- 

 talli i valori 



0,404 1,032 0,256 0,72. 



Tabella VI. 





g 2 Sn 









q, Cd 





£> 3 Pb 



Sn Hg 15 



0,170 



Bi Hg 40 



0,267 



Cd Hg 5 



0,166 



Pb Hg 24 



0.167 



Sn Hg 8 



0.196 



Bi Hg 2 „ 



0,322 



Cd H£r 2 



0,185 



Pb Hg I2 



0,211 



Sn Hg 4 



0,241 



Bi Hg 9 



0,463 



Cds Hg 



0,228 



Pb Hg 4 



0,321 



Sn Hg, 



0,301 



Bi Hg 4 



0,677 







Pb Hg 2 



0,428 



Sn Hg 



0,351 



Bi Hg 



1,023 







Pb Hg 



0,547 



Sn 2 Hg 



0,385 



Bu Hg 



1,051 







Pb 3 Hg 



0,682 



Sn 4 Hg 



0,402 















Sn 10 Hg 



0,404 















Rendiconti. 1892, Vol. I, 1» Sem. 47 



